18 
üntersuchungsmethoden. 
weit abwärts zu verlegen, dass es in einer Flüssigkeit stets aufrecht schwimmt. 
Das absolute Gewicht m (z. B. 0,25 g) und das spec. Gew. s (z. B. 2,85) dieses 
Schwimmers wird ein für allemal bestimmt. Man bringt nun eine kleine Menge 
des schweren Minerals (etwa 0,01 g genügt) in das Becherchen, bestimmt durch 
Wägung das absolute Gewicht des Minerals m', füllt das Becherchen durch Ein- 
tröpfeln mit der schweren Flüssigkeit, entfernt mit einem Platindrahte alle Luft- 
bläschen, bringt das Ganze mit einem geeignet gebogenen Platindraht in die 
schwere Flüssigkeit, und bestimmt darauf das spec. Gew. des Ganzen S (von 
Schwimmer -)- Mineralkorn), indem man so lange verdünntere oder concentrlrtere 
Flüssigkeit unter beständigem Umrühren hinzufügt, bis der Schwimmer in der 
Mitte des Flüssigkeitsraums dauernd frei schwimmt, und dann das spec. Gew. 
der Flüssigkeit [&) ermittelt. Ist x das gesuchte spec. Gewicht des Minerals, 
so hat man 
m m' m-\- m' 
& X S 
daher 
m! S s 
im -p m') s — mS 
Retgers hebt hervor, dass bei diesem Verfahren die Röhre keine gute 
Mischung der Flüssigkeit gestattet, und niemals völlige Sicherheit vorliegt , dass 
die Flüssigkeit innerhalb der Röhre wii-klich das gleiche spec. Gew. hat, wie die 
umgehende; auch sei das Gewicht der Röhre (ca. 250 mg) für ganz kleine 
Mineralkörner viel zu gross und könne nur für grössere Mineralfragmente gute 
Resultate liefern. Er gab deshalb dem gläsernen Schwimmer die Form einer 
kleinen Klemme, indem er ganz dünne Glasstäbchen oder Stückchen Glasdraht 
über der Lampe in der Form eines Hufeisens umbog, so dass die freien Enden 
dicht neben einander liegen und ein Mineralfragment genügend kräftig festhalten ; 
von dünnem Glasdraht lassen sich noch sehr gut Klemmen von 5 — 10 mg an- 
fertigen; immerhin ist der Schwimmer so klein als möglich zu wählen (Zeitschr. 
f. physikal. Chemie IV. 1889. 189). 
Ein wohl nur annähernd genaues Verfahren zur Bestimmung des spec. Gew. 
von Mineralpulver gab Smeeth in Scientif. Proceed. roy. Dublin Soc., 14. Febr. 
1888. Ein mit einem feinen eingeschmolzenen Platindraht als Handhabe ver- 
sehenes Uhrgläschen wird auf einen Ofen gesetzt und in dasselbe mit einer 
Messerspitze ein wenig Vaselin gegeben, welches bald zu einer klaren Flüssig- 
keit schmilzt ; nach der Abkühlung in einem staubfreien Raum wird das Gewicht 
des Schälchens und des Vaselins auf die übliche Weise in Wasser bestimmt; es 
sei w. Nach dem Ilerausnehmen wird das aufsitzende Wasser abgegossen, und 
sollte ein Tröpfchen noch haften, dies sorgfältig mit Filtrirpapier abgetrocknet. 
Darauf bringt man das Vaselin wieder zum Schmelzen und streut das zu unter- 
suchende Mineralpulver auf die Oberfläche , so dass es haftet. Nach der Ab- 
kühlung wird das Uhrgläschen und sein nunmehriger Inhalt wieder in Wasser 
